## Uji Kuat Tekan Tanah Lempung dengan Kombinasi Pasir Onggari dan Serat Fiber sebagai Alternatif Timbunan Pilihan
Iwan Adeputra Irianto 1 , Budi Doloksaribu 1 , Yance Kakerissa 1*
1 Teknik Sipil, Universitas Musamus Merauke, Indonesia
* Correspondent author: kakerisa@unmus.ac.id
Abstrak - Tanah merupakan tempat berdirinya suatu struktur  bangunan  maupun  konstruksi  jalan  yang  dapat menimbulkan masalah bila memiliki sifat yang buruk seperti plastisitas  yang  tinggi,  kekuatan  tekan  yang  rendah  dan potensi  kembang  susut  yang  besar.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisis pengaruh penambahan material pasir dan serat fiber  sebagai  bahan  stabilisasi  tanah  dasar  untuk meningkatkan  daya  dukung  kuat  tekan  bebas  Unconfined Compression Test (UCT) tanah Jalan Tujuh Wali-wali, Distrik Merauke,  Papua  Selatan.    Metode  pengujian  yang  akan dilakukan  adalah  uji  kuat  tekan  bebas  terhadap  tanah  asli yang  mengacu  pada  SNI  3638:2012  yaitu  metode  uji  kuat tekan  bebas  tanah  kohesif.  Tanah  asli  berupa  lempung, sedangkan  tanah  campuran  berisi  pasir  3%,  6%,  9%  dan serat fiber 1%, 2%, 4% yang akan diperam selama 7 dan 14 hari.  Berdasarkan  pengujian  sifat  fisik  tanah  asli diklasifikasikan  sebagai  A-7-6  (tanah  berlempung)  pada sistem  klasifikasi  AASHTO  dan  CH  (lempung  tak  organik) pada  sistem  klasifikasi  Unified  Soil  Classification  System (USCS).  Hasil  penelitian  disimpulkan  nilai  daya  dukung tanah  dengan  penambahan  pasir  dan  serat  fiber  mengalami pengaruh  perubahan  peningkatan  dan  penurunan  daya dukung tanah. Pada pemeraman selama 7 hari didapat nilai qu  tanah  asli  2,05  kg/cm²,  nilai  tertinggi  terdapat  pada penambahan  serat  fiber  4%  dengan  nilai  qu  2,702/  kg/cm², dan  nilai  terendah  terdapat  pada  penambahan  pasir  3% dengan  nilai  qu  1,973  kg/cm².  Pada  pemeraman  selama  14 hari  didapat  nilai  qu  tanah  asli  2,236  kg/cm²,  nilai  tertinggi terdapat  pada  penambahan  serat  fiber  4%  dengan  nilai  qu 3,152 kg/cm², dan nilai terendah terdapat pada penambahan pasir 3% dengan nilai qu 2,019 kg/cm².
Kata  kunci  :  Tanah  lempung,  stabilisasi,  pasir,  serat  fiber,

## kuat tekan bebas
Abstract  -  Soil  is  the  foundation  of  a  structure,  both building construction and road construction which often causes problems  when  it  has  poor  properties  such  as  high  plasticity, low  compressive  strength  and  large  shrinkage  potential.  This study aims to analyze the effect of the addition of sand and fiber material  as  a  subgrade  stabilization  material  to  increase  the bearing capacity of Unconfined Compression Test (UCT) soil of Tujuh  Wali-wali  street,  Kamundu  village,  Merauke  district, south Papua. The test method that will be carried out is the free compressive  strength  test  of  native  soil  which  refers  to  the Indonesian  National  Standard  (SNI)  3638:  2012,  namely  the free  compressive  strength  test  method  of  cohesive  soil.  The native  soil  is  clay,  while  the  mixed  soil  contains  3%,  6%,  9% sand  and  1%,  2%,  4%  fiber  which  will  be  cured  for  7  and  14 days.  Based  on  the  physical  properties  test,  the  native  soil  is classified as A-7-6 (loamy soil) in the American Association of State Highway Transportation Official (AASHTO)
classification system and CH (non-organic loam) in the Unified Soil  Classification  System  (USCS)  classification  system.  The results of the study concluded that the bearing capacity value of
soil  with  the  addition  of  sand  and  fiber  had  an  effect  on changes  in  the  increase  and  decrease  in  soil  bearing  capacity. At  7  days  of  curing,  the  original  soil  qu  value  is  2.05  kg/cm², the highest value is found in the addition of 4% fiber with a qu value  of  2.702  kg/cm²,  and  the  lowest  value  is  found  in  the addition of 3% sand with a qu value of 1.973 kg/cm². At 14 days of  curing,  the  original  soil  qu  value  was  2.236  kg/cm²,  the highest value was found in the addition of 4% fiber with a qu value  of  3.152  kg/cm²,  and  the  lowest  value  was  found  in  the addition of 3% sand with a qu value of 2.019 kg/cm².
Keywords:  Clay,  stabilization,  sand,  fiber,  free  compressive strength.

## 1. PENDAHULUAN
Pasir adalah salah satu jenis bahan bangunan paling penting  yang  harus  ada  dalam  setiap  proses pembangunan[1]. Serat fiber merupakan hidrokarbon yang termasuk ke dalam polimer termoplastik yang dapat diolah pada  suhu  tinggi,  bahan  serat fiber jenis Polypropylene berfungsi sebagai tulangan mikro yang dapat meningkatkan kuat tarik dan lentur[2].
Tanah merupakan tempat berdirinya suatu struktur atau  konstruksi,  baik  itu  konstruksi  bangunan  maupun konstruksi  jalan  yang  sering  menimbulkan  masalah  bila memiliki  sifat-sifat  yang  buruk  seperti  plastisitas  yang tinggi,  kekuatan  tekan  yang  rendah  dan  potensi  kembang susut  yang  besar[3]. Tanah  yang  akan  diteliti  berasal  dari Jalan  Tujuh  Wali-wali,  Kelurahan  Kamundu,  Distrik Merauke[4].
Usaha-usaha untuk memperbaiki tanah dengan sifat kembang  susut  yang  tinggi  telah  banyak  dilakukan[5]. Tidak semua fisik tanah lempung memiliki sifat kembang susut  yang  tinggi,  sehingga  penyelidikan  tanah  lempung ini memerlukan perlakuan yang baik untuk meningkatkan kemampuan  daya  dukung  tanah  dan  meningkatkan kestabilannya[6].
Penggunaan  tanah  lempung  yang  distabilisasi dengan pasir dan serat fiber dapat meningkatkan nilai daya dukung tanah dan penurunan indeks plastisitas yang cukup signifikan[7].  Banyak  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berjumlah  96  sampel  dengan  16  variasi menggunakan pasir dan serat fiber sebagai bahan substitusi pada penelitian ini[8].
Penelitian  dengan  judul uji  kuat  tekan  tanah lempung  dengan  kombinasi  pasir  onggari  dan  serat fiber telah banyak dilakukan[9]. Akan tetapi pada penelitian ini
menggunakan  kombinasi  dari  dua  bahan  tersebut  dengan 16 variasi agar hasil yang didapat lebih spesifik[10].
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  berapa nilai  kuat  tekan  bebas  tanah  lempung  sebelum  dilakukan stabilisasi  dengan  bahan  tambah,  dan  juga  untuk mengetahui  seberapa  besar  nilai  kuat  tekan  bebas  akibat penggunaan bahan tambah pasir dan serat fiber .

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Lokasi penelitian
Bahan  uji  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  tanah  lempung,  adapun  sampel  tanah  yang akan  penulis  gunakan  diperoleh  dari  Jalan  Tujuh  Wali- wali,  Kelurahan  Kamundu,  Distrik  Merauke,  Kabupaten Merauke pada titik koordinat 8°29’54”S 140°23’29”E.
Gambar 1. Lokasi Jalan Tujuh Wali-wali
2.2      Bahan penelitian

## a. Tanah
Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini  diambil  dari  daerah  Jalan  Tujuh  Wali-wali,
Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke,
Kabupaten  Merauke.  Pada  penelitian  ini digunakan  sampel  tanah  tak  terganggu ( unsturbed ), cara pengambilan sampel dilakukan  dengan  menggunakan hand bor kemudian  dimasukkan  kedalam  plastik  kedap udara dan karung.
b. Serat fiber
Serat  fiber  yang  digunakan  merupakan  jenis polypropylene  fiber yang  berbentuk  filamen berwarna  putih  dengan  panjang  4-8  cm  dan sangat ringan.
c. Pasir
Sampel  pasir  yang  digunakan  dalam  penelitian diperoleh  dari  Kampung  Onggari,  Distrik Malind,  Kabupaten  Merauke  dengan  titik koordinat  8°18’51”S  140°08’39”E.  Kemudian pasir disaring dengan menggunakan saringan no 200.
2.3 Alat pengujian tanah
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini sesuai  dengan  ketentuan  pada  masing-masing  jenis pengujian  dengan  mengacu  pada  Standar  Nasional Indonesia (SNI). Peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut :
• Alat pengujian kadar air .
• Alat pengujian berat isi tanah.
• Alat pengujian berat jenis tanah.
• Alat pengujian batas-batas Atterberg.
• Alat pengujian Analisa Saringan.
• Alat pengujian pemadatan standar.
• Alat pengujian kuat tekan bebas.
Tabel 1 Sampel pengujian karakteristik tanah
No Pengujian Jumlah Benda Uji 1 Kadar Air 3 Sampel 2 Berat Jenis 2 Sampel 3 Analisa Saringan 1 Sampel 4 Batas Cair 4 Sampel 5 Batas Plastis 3 Sampel 6 Pemadatan Standar 5 Sampel 7 Kuat tekan bebas 96 sampel

## 2.4      Metode pencampuran benda uji
Pencampuran  bahan-bahan  yang  digunakan  dalam pengujian,  bahan  tanah  yang  digunakan  dalam  keadaan kering  udara  dan  ditimbang  sesuai  dengan  variasi campuran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  sebagai berikut :
• 100% tanah asli
• 100% tanah asli + 1% serat fiber
• 100% tanah asli + 2% serat fiber
• 100% tanah asli + 4% serat fiber
• 100% tanah asli + 3% pasir
• 100% tanah asli + 6% pasir
• 100% tanah asli + 9% pasir
• 100% tanah asli + 1% serat fiber + 3% pasir
• 100% tanah asli + 1% serat fiber + 6% pasir
• 100% tanah asli + 1% serat fiber + 9% pasir
• 100% tanah asli + 2% serat fiber + 3% pasir
• 100% tanah asli + 2% serat fiber + 6% pasir
• 100% tanah asli + 2% serat fiber + 9% pasir
• 100% tanah asli + 4% serat fiber + 3% pasir
• 100% tanah asli + 4% serat fiber + 6% pasir
• 100% tanah asli + 4% serat fiber + 9% pasir
2.5 Pengujian setelah pencampuran
Pada  tahap  pengujian  ini  tanah  asli  akan  diuji dengan  metode  kuat  tekan  bebas  sesuai  dengan  variasi campuran.  Pencampuran  tanah  asli  dengan  bahan  tambah dilakukan  dengan  cara  substitusi  pada  tanah  asli  dan pengadukan dilakukan hinga homogen. Waktu pemeraman dalam  penelitian  ini  yaitu  selama  7  dan  14  hari. Pemeraman  ini  dilakukan  untuk  menjaga  kekuatan campuran  yang  berangsur-angsur  meningkat  seiring dengan  lamanya  umur  pemeraman.  Pengujian  ini dimaksudkan  untuk  menentukan  nilai  kuat  tekkan  bebas
(qu) pada tanah. Metode pengujian ini meliputi pekerjaan pengujian  untuk  mendapatkan  nilai  kuat  tekan  benda  uji campuran  tanah  asli  dengan  serat fiber dan  pasir  yang dicetak  dalam  cetakan  silinder  setelah  benda  uji  tersebut diperam. Yang dimaksud dengan kuat tekan yaitu besarnya tekanan  maksimum  pada  waktu  pengujian  kuat  tekan sampai contoh benda uji mengalami keruntuhan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
a. Karakteristik tanah
Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan di laboatorium Teknik Sipil Universitas  Musamus  diperoleh  karakteristik tanah  lunak  daerah  Blorep  yang  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini :

## Tabel 2 Hasil penelitian karakteristik tanah lunak
No Pengujian Nilai 1 Kadar Air 27,45% 2 Berat Jenis 2,72 gr 3 Bobot Isi 2,17 gr/ 𝑐𝑚 3 4 Batas cair 56,81% 5 Batas Plastis 28,41% 6 Index plastisitas 28,40% 7 Lolos saringan no.200 99,16% 8 Berat Volume Maks (γd) 1,57 gr/ 𝑐𝑚 3 9 Kadar Air Optimum 17,6% 10 Sistem Klasifikasi AASHTO (A-7-6) Tanah Berlempung 11 Sistem Klasifikasi USCS (CH) Lempung Tak Organik
• Pengujian batas-batas atterberg
Gambar 2 kurva gabungan kadar air dan jumlah pukulan tanah asli
Pengujian  batas-batas  Atterberg  dengan menggunakan  alat cassagrande diperoleh batas cair (LL) pada pukulan ke- 25 sebesar 56,841%  dan  batas  plastis  (PL)  sebesar 28,41%.  Kemudian  dilakukan  perhitungan nilai  indeks  plastisitas  yang  diperoleh  dari selisih  antara  batas  cair  dan  batas  plastis hingga  diperoleh  nilai  indeks  plastis  (IP) sebesar 28,40%.

## • Pengujian analisa saringan
Tabel 3 Hasil penelitian analisa saringan tanah
No Ayakan Ø Ayakan (mm) Berat Sampel (gr) % Tertinggal % Lolos Komulatif 4 4,76 0 0 100 8 2,38 0,9 0,18 99,82 10 2 0,7 0,14 99,50 16 1,19 0,7 0,14 99,04 30 0,6 0,5 0,1 98,48 40 0,425 0,1 0,02 97,90 50 0,3 0,1 0,02 97,30 60 0,25 0,1 0,02 96,68 80 0,25 0,1 0,02 96,02 20 0,075 0,9 0,18 95,18
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  analisa saringan  basah  yang  lolos  saringan  no  200 sebesar  95,18%,  maka  dapat  diketahui bahwa tanah tersebut memiliki butiran tanah yang halus.
• Pengujian pemadatan
Gambar 3 Kurva hubungan antara berat kering maksimum dan kadar air
Berdasarkan  grafik  hasil  pemadatan  diatas maka  dapat  ditentukan  nilai  maksimum dry density sebesar  1,57  gram/ 𝑐𝑚 3 Dan  nilai kadar air optimum sebesar 17,6 %.

## 3.2 Pembahasan
a. Pengujian kuat tekan bebas
Tabel 4 Kenaikan nilai qu terhadap nilai qu tanah asli i pemeraman 7 hari
Variasi campuran Nilai, qu (kg/cm²) Keterangan benda uji TA 100% 2,050 BU 1 TA 100% + SF 1% 2,158 BU 2.1 TA 100% + SF 2% 2,624 BU 2.2 TA 100% + SF 4% 2,702 BU 2.3 TA 100% + P 3% 1,973 BU 3.1 TA 100% + P 6% 2,112 BU 3.2 TA 100% + P 9% 2,050 BU 3.3 TA 100% + SF 1% + P 3% 2,345 BU 4.1 TA 100% + SF 1% + P 6% 2,159 BU 4.2
Z.A.V 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 8,00 13,00 18,00 23,00 28,00 Berat Volum e Kering γd (g r/cm 3) Kadar Air (%) Grafik Hubungan Kadar Air Grafik ZAV (Zero Air Void) 59,32 57,06 54,90 54,33 y = -0,1833x + 61,396 50 52 54 56 58 60 5 15 25 35 45 Kadar air, w % Jumlah Pukulan, N 56,814
Variasi campuran Nilai, qu (kg/cm²) Keterangan benda uji TA 100% + SF 1% + P 9% 2,050 BU 4.3 TA 100% + SF 2% + P 3% 2,594 BU 4.4 TA 100% + SF 2% + P 6% 2,392 BU 4.5 TA 100% + SF 2% + P 9% 2,314 BU 4.6 TA 100% + SF 4% + P 3% 2,003 BU 4.7 TA 100% + SF 4% + P 6% 2,360 BU 4.8 TA 100% + SF 4% + P 9% 2,516 BU 4.9
Berdasarkan  tabel  4  hasil  pengujian  kuat  tekan bebas  terhadap  tanah  asli  dengan  penambahan bahan  tambah  serat fiber dan  pasir  dengan berbagai  variasi  menunjukan  hasil  pengujian mengalami  perubahan  nilai  qu.  Sehingga  hasil dari  pengujian  tersebut  dapat  dilihat  pada gambar 4 dibawah ini.

## Gambar 4 Grafik hubungan antara persentase pemeraman
iiiiiiiiiiiiiiii 7 hari nilai kuat tekan bebas
Hasil  uji  kuat  tekan  bebas  tanah  asli  adalah 2,050  kg/cm²,  nilai  kuat  tekan  bebas  ini mengalami  peningkatan  setelah  dicampur dengan menggunakan bahan tambah. Perubahan nilai qu terbesar adalah saat tanah asli ditambah dengan  bahan  campur  serat fiber sebanyak  4% dengan  peningkatan  nilai  qu  sebesar  2,702 kg/cm²,  kemudian  perubahan  nilai  qu  terendah terjadi  pada  pencampuran  tanah  asli  dengan bahan  tambah  pasir  sebanyak  3%  dengan  nilai qu sebsar 1,973 kg/cm.
Tabel  5  Kenaikan  nilai  qu  terhadap  nilai  qu  tanah  asli pemeraman 14 hari
Variasi campuran Nilai, qu (kg/cm²) Keterangan benda uji TA 100% 2,236 BU 1 TA 100% + SF 1% 2,236 BU 2.1 TA 100% + SF 2% 2,842 BU 2.2 TA 100% + SF 4% 3,152 BU 2.3 TA 100% + P 3% 2,019 BU 3.1 TA 100% + P 6% 2,190 BU 3.2 TA 100% + P 9% 2,190 BU 3.3
Variasi campuran
Nilai, qu (kg/cm²) Keterangan benda uji TA 100% + SF 1% + P 3% 2,438 BU 4.1 TA 100% + SF 1% + P 6% 2,252 BU 4.2 TA 100% + SF 1% + P 9% 2,438 BU 4.3 TA 100% + SF 2% + P 3% 2,937 BU 4.4 TA 100% + SF 2% + P 6% 2,485 BU 4.5 TA 100% + SF 2% + P 9% 2,407 BU 4.6 TA 100% + SF 4% + P 3% 2,097 BU 4.7 TA 100% + SF 4% + P 6% 2,438 BU 4.8 TA 100% + SF 4% + P 9% 2,594 BU 4.9
Berdasarkan  tabel  5  hasil  pengujian  kuat  tekan bebas  terhadap  tanah  asli  dengan  penambahan bahan  tambah  serat fiber dan  pasir  dengan berbagai  variasi  menunjukan  hasil  pengujian mengalami  perubahan  nilai  qu.  Sehingga  hasil dari  pengujian  tersebut  dapat  dilihat  pada gambar 5 dibawah ini.

## Gambar 5 Grafik hubungan antara persentase
tdfitttttttttit pemeraman 14 hari nilai kuat tekan bebas
Dari  gambar  5  dapat  dilihat  saat  pemeraman selama 14 hari hasil  uji kuat  tekan bebas setiap variasi  benda  uji  mengalami  peningkatan.  Nilai qu  tanah  asli  meningkat  sebesar  2,236  kg/cm². Nilai  qu  terbesar  pada  pemeraman  14  hari adalah  adalah  saat  tanah  asli  ditambah  dengan bahan  campur  serat fiber sebanyak  4%  dengan peningkatan nilai qu sebesar 3,152 kg/cm², nilai qu  terendah  masih  terjadi  pada  pencampuran tanah asli  dengan bahan tambah pasir sebanyak 3% dengan nilai qu sebsar 2,019 kg/cm.
Berdasarkan  pengujian  kuat  tekan  bebas  yang telah dilakukan dari semua variasi sampel  yang telah  diuji,  kenaikan  kuat  tekan  bebas  paling besar  terjadi  pada  campuran  tanah  asli  100%  + serat fiber 4%  pada  pemeraman  selama  14  hari dengan nilai qu sebesar 3,152 kg/cm², dan nilai kuat  tekan  bebas  paling  rendah  terjadi  pada variasi  campuran  tanah  asli  100%  +  pasir  3% pada pemeraman selama 7 hari dengan nilai  qu sebesar  1,973  kg/cm².  Semakin  besar  nilai persentase  penambahan  serat  fiber  dan  pasir
B U 1 B U 2. 1 B U 2. 2 B U 2. 3 B U 3. 1 B U 3. 2 B U 3. 3 B U 4. 1 B U 4. 2 B U 4. 3 B U 4. 4 B U 4. 5 B U 4. 6 B U 4. 7 B U 4. 8 B U 4. 9 0,000 0,300 0,600 0,900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 Kua t Teka n ( qu ) kg /cm² Umur Pemeraman (hari) 7 B U 1 B U 2. 1 B U 2. 2 B U 2. 3 B U 3. 1 B U 3. 2 B U 3. 3 B U 4. 1 B U 4. 2 B U 4. 3 B U 4. 4 B U 4. 5 B U 4. 6 B U 4. 7 B U 4. 8 B U 4. 9 0,000 0,400 0,800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 Kua t Teka n ( qu ) kg /cm² Umur Pemeraman (hari) 14
dapat  menaikan  nilai  kuat  tekan  bebas  pada tanah  asli,  walaupun  ada  bebarapa  variasi campuran  yang  bahkan  memiliki  nilai  kuat tekan  bebas  tidak  lebih  besar  dari  tanah  asli. Nilai  persentase  yang  lebih  besar  tidak menjamin  bahwa  nilai  kuat  tekan  akan semankin  besar,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  bahan yang digunakan ataupun kesalahan saat pengujian.

## 4. KESIMPULAN
Nilai  kuat  tekan  bebas  (qu)  tanah  asli  sebelum dicampur  dengan  serat fiber dan  pasir  pada  umur pemeraman  14  hari  sebesar  2,236  kg/cm². Berdasarkan pengujian  kuat  tekan  bebas  pada  tanah  asli,  penambahan serat fiber atau  pasir  terhadap  tanah  asli  dapat mempengaruhi  peningkatan  dan  juga  penurunan  terhadap nilai  qu  pada  tanah.  Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat tekan bebas pada tanah asli (TA) 100% yang ditambahkan dengan  serat fiber (SF)  persentase  1%,  2%,  4%  terdapat peningkatan nilai qu tertinggi yang berada pada campuran BU 2.3 (TA 100% + SF 4%) sebesar 3,152 kg/cm² dengan pemeraman  14  hari  dan  mengalami  kenaikan  sebesar 40,966%.  Kemudian  tanah  asli  (TA)  100%  yang ditambahkan  dengan  pasir  (P)  3%,  6%,  9%  terdapat penurunan  nilai  qu  terendah  yang  berada  pada  campuran BU 3.1 (TA 100% + P 3%) sebesar 2,019 kg/cm²  dengan pemeraman  14  hari  dan  mengalami  penurunan  sebesar 9,705%.

## REFERENSI
[1] M.  Nasution,  “Perbandingan  Kuat  Tekan  Beton Menggunakan Agregat Halus (Pasir) Antara Sungai Tanjung  Balai  Dan  Sungai  Kisaran,” J.  Bid.  Apl. Tek. Sipil dan Sains , vol. 1, no. 2, pp. 57–64, 2022.
[2] S. Suyadi and D. S. Nababan, “Studi Eksperimental Kuat  Tekan  Bebas  Tanah  Lempung  Yang Distabilisasi  Dengan  Semen  dan  Serat  Fiber,” J. Ilm. Mustek Anim Ha Vol , vol. 5, no. 3, 2016.
[3] A.  Apriyono  and  N.  Ummi  R,  “Pengujian Pemadatan Tanah Metode Standard Proctor Dengan Alat  Uji  Pemadat  Standard.”  Politeknik  Negeri Ujung Pandang, 2022.
[4] H.  Hairulla,  D.  S.  Nababan,  and  T.  I.  Timaubas, “Experimental  Daya  Dukung  Tanah  Lempung Dengan  variasi  Butiran  Kasar  Terhadap  Nilai CBR,” Musamus  J.  Civ.  Eng. ,  vol.  2,  no.  02,  pp. 61–66, 2020.
[5] A.  Cristanto,  “Pengaruh  fly  ash  terhadap  sifat kembang  susut  tanah  ekspansif.”  Petra  Christian University, 2002.
[6] I. Lestari and G. A. A. Lestari, “Karakteristik Tanah Lempung  Ekspansif,” GaneÇ  Swara , vol. 8, no. 2,
p. 4, 2014.
[7] F.  Ferdian,  M.  Jafri,  and  I.  Iswan,  “Pengaruh Penambahan  Pasir  terhadap  tingkat  kepadatan  dan daya dukung tanah lempung organik,” J. Rekayasa Sipil dan Desain , vol. 3, no. 1, pp. 145–156, 2015.
[8] E. Mina, R. I. Kusuma, and J. Ridwan, “Stabilisasi tanah  lempung  menggunakan  pasir  laut  dan pengaruhnya terhadap nilai kuat tekan bebas (Studi Kasus:  Jalan  Mangkualam  Kecamatan  Cimanggu– Banten),” Fondasi  J.  Tek.  Sipil ,  vol.  6,  no.  2,  pp.
13–23, 2017.
[9] H.  HIPZI,  “STABILISASI  TANAH  LEMPUNG DENGAN PASIR LAUT DAN FIBER.” Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2022.
[10]  D. Dianita and S. Wulandari, “Pengaruh Stabilisasi Menggunakan Polypropylene Fiber Terhadap Tanah Lempung  Ekspansif,” J.  Ilm.  Desain  Konstr. ,  vol. 22, no. 1, pp. 61–71, 2023.